BIOSORPSI LOGAM BESI (Fe) DALAM MEDIA LIMBAH CAIR ARTIFISIAL MENGGUNAKAN BIOSORBEN KULIT PISANG KEPOK ( Musa acuminate )
Djamilah Arifiyana * , Vika Ayu Devianti DIII Farmasi, Akademi Farmasi Surabaya
* email : djamilah.arifiyana@akfarsurabaya.ac.id
Received 03 April 2020 Accepted 22 May 2020

## Abstrak
Limbah kulit pisang Kepok telah digunakan untuk menghasilkan biosorben melalui proses yang  ramah  lingkungan.  Limbah  kulit  pisang  Kepok  dipotong,  dicuci,  dikeringkan, dihaluskan dan digunakan sebagai biosorben terhadap logam besi. Penentuan konsentrasi logam besi terhadap proses adsorpsi menggunakan spektroskopi serapan atom. Adsorpsi ion besi terhadap adsorben kulit pisang Kepok menggunakan parameter waktu kontak dan pH. Waktu  kontak  30  menit  dan  pH  6  merupakan  kondisi  yang  sesuai  untuk  adsorpsi  besi. Persentase adsorpsi dan kapasitas adsorpsi yang diperoleh berturut-turut sebesar 86,387% dan 1,44 mg/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit pisang Kepok, sebagai limbah pertanian  dan  limbah  industri  rumahan,  sangat  berpotensi  sebagai  adsorben  untuk menghilangkan logam beracun seperti besi dalam air.
Katakunci : Biosorpsi, Kulit Pisang Kepok, Logam Besi (Fe), Waktu kontak, pH

## Abstract
Kepok banana peels waste were used to produce biosorbent through environment friendly process. It were cut, washed, dried, grounded into powder and used for iron removal. The biosorption  of  iron  on  Kepok  banana  peels  has  been  studied  using  atomic  absorption spectroscopy for metal determination. Iron adsorption onto adsorbent was depended upon the controlling parameters such as contact time and pH. 30 minutes and pH = 6 were found to  be  suitable  contact  time  and  pH  solution  for  iron  removal.  The  iron  adsorption  and adsorption capacity were 86,387% and 1,44 mg/g, respectively. Study concluded that Kepok banana  peels,  an  agricultural  waste  and  home  industry  waste,  have  good  potential  as  an adsorbent to remove toxic metals like iron from water.
Keywords : Biosorption, Kepok Banana peels, Iron (Fe), Contact time, pH

## Pendahuluan
Pertumbuhan industri dan populasi dari hari  ke  hari  menyebabkan  permintaan terhadap kebutuhan air semakin meningkat.  Disisi  lain  ekploitasi  besar- besaran terhadap sumber daya air menyebabkan penurunan level air permukaan  dan  air  tanah  secara  terus- menerus. Upaya alternatif terhadap ancaman  kekurangan  pasokan  air  terus dilakukan, penggunaan kembali air limbah industri menjadi pilihan yang memungkinkan untuk masa depan (Stoller et al ., 2016).
Beberapa metode telah dilakukan untuk mengatasi cemaran logam berat dalam air limbah  industri,  diantaranya  metode pengendapan,  koagulasi  (Tang et  al. , 2014),  osmosis  terbalik  (Bakalár et  al. , 2009), pertukaran ion (Bai & Bartkiewicz, 2009),  fotokatalisis  (Chowdhury et  al .,
2015),  ekstraksi  pelarut  (Cerna,  1995), elektrodialisis, metode elektrokimia, filtrasi  dengan  membran,  dan  evaporasi (Jha et  al .,  2004).  Selain  metode-metode tersebut,  upaya  lain  dikembangkan  untuk mengolah  air  limbah  industri  ini,  dimana ekstraksi kontaminan menggunakan material  padat  merupakan  metode  yang paling menjanjikan. Metode ini didasarkan pada proses adsorpsi yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, sederhana, dan tidak memerlukan  kondisi  operasi  yang  rumit (Vilardi et al., 2017). Metode ini mewakili metode  yang  fleksibel  untuk  ektraksi logam  berat  dari  air  limbah  dan  untuk perolehan kembali logam berat yang masih digunakan  di  berbagai  industri.  Dalam dekade  terakhir  beberapa  bentuk  material adsorben  telah  dikembangkan,  misalnya bio-adsorben. Disisi lain, limbah pertanian merupakan material yang menjadi potensi besar  bagi  perkembangan  pengolahan  air limbah, karena ketersediaan yang melimpah di  alam dan biaya  yang rendah untuk  mendapatkannya  (Amarasinghe  & Williams, 2007).
Penelitian  mengenai  penggunaan  kulit pisang  sebagai  adsorben  menarik  untuk dilakukan. Pisang sendiri merupakan buah
tropis  yang  banyak  ditanam  dan  telah dibudidayakan  di  lebih  dari  130  negara. Pisang kaya akan polifenol, flavonoid dan dopamin  yang  ada  dalam  pulp  dan kulitnya; serta 25% dari buah pisang terdiri dari  massa  kering  dan  sisanya  adalah  air (Albarelli et al ., 2011).
Produksi  pisang  dunia  mencapai  81,3 ton  per  tahun,  mengingat  bahwa  kulitnya sendiri merupakan 25-30% dari total berat keringnya, itu artinya 5 ton nya merupakan kulit  yang  dihasilkan  sebagai  limbah.  Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis  pisang,  salah  satunya  adalah  jenis pisang  Kepok.  Pisang  kepok  merupakan jenis pisang dengan ciri fisik ukuran yang besar  dan  kulit  buah  yang  tebal.  Pisang jenis  ini  banyak  dimanfaatkan  sebagai bahan  baku  pembuatan  pisang  goreng karena  teksturnya  yang  tidak  mudah hancur  ketika  diolah.  Karena  kelebihan itulah  banyak  pedagang  pisang  goreng, baik  yang  berjualan  dipinggir  jalan maupun  yang  berupa  industri  rumahan menggunakan  pisang  jenis  ini.  Kulit pisang  merupakan  sumber  lignin  (6%  - 12%), pektin (10% -21%), selulosa (7,6% -9,6%)  dan  hemiselulosa  (6,4%  -9,4%). Pektin  sendiri  merupakan  kompleks heteropolisakarida yang mengandung asam  galakturonat,  arabinosa,  galaktosa, dan  rhamnosa  sebagai  konstituen  utama gula; gugus karboksil dari asam galakturonat  memungkinkan  zat  pektin mengikat  kation  logam  dalam  larutan (Mohapatra et  al .,  2010).  Penelitian mengenai pemanfaatan kulit pisang sebagai adsorben logam berat telah banyak dilakukan (Abdi et al ., 2015; Fatmi, 2018; Ashraf et  al .,  2010;  Sirilert  &  Maikrang, 2018; Salim et al ., 2015), namun penelitian mengenai pemanfaatan kulit pisang kepok terhadap  adsorpsi  logam  besi  (Fe)  belum banyak  dilakukan,  sejauh  ini  adsorben kulit  pisang  kepok  terbatas  pada  adsorpsi logam Cu (Alifaturrahma & Hendriyanto, 2018),  Pb  (Arninda et  al .,  2014;  Fauici,
2017;  Purnama et  al .,  2015;  Wardani  & Wulandari,  2018),  Cr  (Fauici,  2017),  dan Zn  (Darmayanti et  al .,  2012)  padahal
bahaya  kontaminan  logam  Fe  terhadap lingkungan  juga  patut  dipertimbangkan. Sehingga dengan demikian pada penelitian ini  serbuk  biosorben  kulit  buah  pisang kepok  disiapkan  terlebih  dahulu  dan kemudian  diuji  menggunakan  larutan logam  artifisial  yang  mengandung  logam Fe  menggunakan  beberapa  parameter  uji yang meliputi parameter waktu kontak dan pH larutan uji.

## Metode Penelitian

## Alat dan bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi  oven  (Memmert),  neraca analitik  (OHaus  CP214), stirrer (Thermo Scientific  Cimarec  SP88850105)  serta Spektrofotometer  Serapan  Atom  (Perkin Elmer  Analys  100),  dan  alat-alat  gelas yang  terdiri  dari  kaca  arloji,  labu  ukur, gelas  ukur,  batang  pengaduk,  pipet  tetes, pipet  volume,  erlenmeyer,  dan  kertas saring.
Bahan yang digunakan meliputi Logam FeSO 4 ·7H 2 O  (Merck),  HCl  (Merck), NaOH  (Merck)  dan  aqua  deionisasi (WaterOne).  Semua  bahan  yang  telah disebutkan  diatas  memiliki  kualitas  pro analitik, serta kulit pisang kepok.

## Preparasi biosorben
Kulit  pisang  Kepok  ( Musa  acuminate ) pada penelitian ini diperoleh dari pedagang pisang goreng dipinggir jalan. Kulit pisang Kepok yang diperoleh kemudian dibersihkan  dengan  air  mengalir,  dan dibilas  kembali  dengan  aqua  deionisasi. Kulit  pisang  Kepok  yang  telah  bersih dipotong kecil, dikeringkan di bawah sinar matahari  selama  5  hari,  kemudian dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  70°C selama  3  jam.  Kulit  pisang  Kepok  yang telah  kering  dihaluskan  dengan blender dan  diayak  dengan  ayakan  ukuran  100 mesh.  Metode  preparasi  adsorben  ini diadaptasi  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh Sirilert & Maikrang (2018). Biosorben kulit pisang Kepok selanjutnya disimpan  dalam  wadah  yang  berisi  silika gel untuk menghilangkan kelembaban.

## Preparasi larutan logam Fe
Larutan  stok  Fe  dengan  konsentrasi 1000  ppm  disiapkan  dengan  melarutkan sejumlah logam  FeSO 4 ·7H 2 O dalam aqua deionisasi. Selanjutnya dibuat larutan kerja Fe  dengan  konsentrasi  sesuai  kebutuhan melalui  pengenceran  larutan  stok  Fe dengan aqua deionisasi.

## Metode analisis pengaruh waktu kontak
Pada parameter ini dilakukan
pengujian waktu kontak adsorpsi optimum, dimana waktu adsorpsi divariasikan  pada  10,  20,  30,  40  dan  50 menit.  Adsorben  kulit  pisang  ditimbang sebanyak  1,5  gram,  kemudian  kedalam erlenmeyer  yang  telah  berisi  adsorben ditambahkan larutan Fe 50 ppm sebanyak 50  ml,  diatur  pH  campuran  pada  pH  6. Campuran  kemudian  diaduk  dengan kecepatan  250  rpm  selama  variasi  waktu yang  telah  ditentukan.  Hasil  pengadukan selanjutnya disaring, filtrat hasil penyaringan  dianalisis  konsentrasi  logam Fe  yang  tersisa  dengan  AAS.  Hasil persentase  rata-rata  adsorpsi  tertinggi merupakan data waktu optimum.

## Metode analisis pengaruh pH
Analisis untuk mengetahui pH optimum dilakukan dengan prosedur yang sama  dengan  prosedur  optimasi  waktu kontak. Adsorben ditimbang sebanyak 1,5 gram,  kemudian ditambah dengan larutan logam  Fe  50  ppm  sebanyak  50  ml.  pH campuran  selanjutnya  diatur  pada  variasi pH 3, 4, 5, 6 dan 7, dan diadsorpsi selama waktu  kontak optimum dengan kecepatan pengadukan  250  rpm.  Pengaturan  pH dilakukan  dengan  penambahan  HCl  atau NaOH. Hasil adsorpsi disaring, filtrat yang diperoleh kemudian dianalisis konsentrasi logam Fe tersisa. Hasil persentase rata-rata adsorpsi  tertinggi  merupakan  data  pH optimum.

## Analisis %Adsorpsi
Data  logam  Fe  yang  diperoleh  dari masing-masing  parameter  dihitung  untuk mendapatkan  persentase  adsorpsi  dan
kapasitas  adsorpsi  melalui  persamaan  (1) dan (2).
%Adsorpsi = C 0 −C C 0 × 100% …(1) 𝑞  = (𝐶 0 −𝐶) 𝑚 × 𝑉 …(2)
Di  mana,  C 0 (ppm)  merupakan konsentrasi awal logam; C (ppm) merupakan  konsentrasi  logam  setelah melalui  proses adsorpsi;  q  (mg/g) merupakan  jumlah  ion  logam  yang teradsorpsi tiap satuan massa adsorben, V (L) merupakan volume larutan logam yang digunakan pada proses adsorpsi; m (gram) merupakan  massa  adsorben  kulit  pisang yang digunakan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini diawali dengan preparasi biosorben  kulit  pisang  kepok.  Pada penelitian ini kulit pisang kepok diperoleh dari  pedagang  pisang  goreng  yang  ada daerah  Surabaya.  Kulit  pisang  Kepok selanjutnya disortasi basah untuk menghilangkan debu dan kotoran lainnya. Kulit  pisang  dipotong  kecil  untuk mempercepat  penguapan  kandungan  air oleh sinar matahari, selanjutnya dikeringkan dalam oven untuk memastikan  seluruh  kandungan  air  telah hilang. Kulit pisang
selanjutnya dihaluskan  untuk  memperbesar  luas permukaan biosorben.
Biosorben selanjutnya diayak dengan ayakan berukuran  100  mesh,  hal  ini  bertujuan untuk  menyeragamkan  ukuran  partikel biosorben.

## Pengaruh waktu kontak
Waktu  kontak  merupakan  faktor  yang penting  dalam  proses  adsorpsi,  hal  ini karena berkaitan dengan efisiensi adsorpsi dan  kecepatan  reaksi  adsorpsi.  Pengaruh variasi waktu kontak terhadap %Adsorpsi ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik hasil adsorpsi logam Fe terhadap variasi waktu kontak
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, sejak  10  menit  pertama  biosorben  kulit pisang kepok telah menunjukkan kemampuannya  sebagai  adsorben,  hal  ini dibuktikan  dengan  perolehan  %Adsorpsi yang cukup tinggi, yakni sebesar 74,747%. Hasil  ini  merupakan  %Adsorpsi  terendah diantara kelima variasi waktu kontak yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pada waktu  kontak  10  menit  tersebut,  gugus fungsi  pada  adsorben  belum  maksimal untuk  berinteraksi  dengan  logam  Fe, sehingga belum banyak gugus fungsi yang mengadsorp  logam  Fe  (Safrianti et  al ., 2012). Selanjutnya pada waktu kontak 20 hingga  30  menit  mengalami  peningkatan %Adsorpsi, dan dicapai %Adsorpsi tertinggi  pada  waktu  kontak  30  menit, yaitu sebesar 86,387%. Menurut penelitian yang  dilakukan  oleh  Arunakumara et  al.
(2013), proses adsorpsi sangat dipengaruhi oleh gugus fungsi karboksil pada polimer asam galakturonat,  penyusun  utama senyawa pektin, dimana pektin merupakan senyawa  dengan  persentase  tertinggi dalam kulit pisang. Dalam sistem larutan, gugus fungsi karboksil pada polimer asam galakturonat  ini  terionisasi  menjadi  ion negatif (-COO - ), hal inilah yang menyebabkan kulit pisang dapat mengadorpsi logam berat yang bermuatan positif.  Gugus  fungsi  lainnya  yang berkontribusi  terhadap  proses  adsorpsi logam  berat  adalah  adalah  gugus  fungsi
amin (-NH), karboksil (-OH) dan karbonil (=O)  (Ahmad  &  Danish,  2018),  serta tambahan gugus sulfidril dan fosforil yang merupakan penyusun dinding sel (Chojnacka & Mikulewicz, 2019). Biosorpsi  sendiri  merupakan  kombinasi dari berbagai macam proses reaksi seperti reaksi  pertukaran  ion,  pembentukan kompleks  dan  reaksi  reduksi-oksidasi, namun  didominasi  oleh  reaksi  pertukaran ion (Chojnacka & Mikulewicz, 2019).
Namun setelah waktu kontak optimum tercapai,  terjadi  penurunan  %Adsorpsi berturut-turut  pada  40  dan  50  menit. Waktu  kontak  optimum  yang  diperoleh pada  penelitian  ini  serupa  dengan  waktu kontak optimum penelitian yang dilakukan oleh Pranoto et al ., (2020), yaitu 30 menit. Pranoto et  al .  memperoleh  %Adsorpsi sebesar  90,06%  dan  kapasitas  adsorpsi 0,54  mg/g,  meski  nilai  %Adsorpsi penelitian  Pranoto et  al .  lebih  tinggi  dari hasil  penelitian  ini,  namun  kapasitas adsorpsi  pada  penelitian  ini  lebih  tinggi, yaitu  sebesar  1,44  mg/g.  %Adsorpsi  dan Kapasitas  adsorpsi  pada  penelitian  ini memiliki  kecenderungan  yang  sama (Gambar 1 dan Tabel 1).
Tabel  1 .  Hasil  Kapasitas  Adsorpsi terhadap parameter Waktu Kontak dan pH
Waktu Kontak (menit) 10 20 30 40 50
q (mg/g) 1,25  1,39  1,44  1,40  1,38
pH 3 4 5 6 7 q
(mg/g) 0,72  0,68  0,71  1,44  1,05
Pada  waktu  kontak  40  dan  50  menit,
secara berturut-turut
%Adsorpsi mengalami  penurunan,  menurut  Yetri  & Hidayati (2018) hal ini dapat dikarenakan adsorbat  logam  besi  mengalami  desorpsi, yaitu  lepasnya  ion  adsorbat  yang  sudah terikat  dengan  adsorben  kedalam  sistem larutan akibat lemahnya ikatan.

## Pengaruh pH larutan
Salah satu faktor penting dalam proses adsorpsi  logam  berat  adalah  pH  larutan. Pengaruh  pH  larutan  pada  penelitian  ini dilakukan pada rentang 3-7. Sebagaimana ditunjukkan  pada  Gambar  2,  adsorpsi maksimum dari logam Fe terjadi pada pH 6.  Pada  variasi  pH  3,  4,  dan  5  diperoleh %Adsorpsi  yang  relatif  rendah,  yakni berkisar  antara  40-45%.  Rendahnya perolehan %Adsorpsi ini disebabkan oleh banyaknya  ion  H + yang  ada  disekitar permukaan adsorben, sehingga menyebabkan permukaan adsorben menjadi bermuatan positif dan menimbulkan  gaya  tolak  terhadap  ion logam,  dengan  kata  lain  ion  logam bersaing  dengan  ion  H + yang  ada  dalam sistem untuk mencapai sisi aktif biosorben yang masih tersedia untuk berikatan. Pada pH rendah permukaan adsorben bermuatan positif karena terjadinya protonasi. Seiring dengan meningkatnya nilai pH, konsentrasi  H + dalam  sistem  berkurang sehingga  menyebabkan  meningkatnya %Adsorpsi. Selanjutnya, adsorpsi mengalami penurunan pada pH yang lebih tinggi (pH >6) karena terjadinya pembentukan kompleks hidroksilasi terlarut  dari  ion  logam  dan  kompetisinya dengan  sisi  aktif  adsorben  (Reddy et  al ., 2011; Ngabura et al ., 2018).
Gambar 2. Grafik hasil adsorpsi logam Fe terhadap variasi pH larutan
Pada  pH  6  diperoleh  %Adsorben tertinggi,  namun  mengalami  penurunan pada pH 7. Penurunan ini disebabkan oleh pada  pH  yang  lebih  tinggi  sisi  adsorpsi menjadi  tidak  aktif.  Tidak  aktifnya  sisi adsorpsi ini disebabkan oleh reaksi antara kation  logam  dengan  ion  HO - sehingga terbentuk  hidroksida  logam.  Hal  ini  juga diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan oleh  Pranoto et  al .  (2020),  yang  juga menggunakan Fe sebagai adsorbat, dimana pada  pH  yang  relatif  tinggi  baik %Adsorpsi  maupun  kapasitas  adsorpsi mengalami penurunan  yang menunjukkan bahwa  larutan  Fe  mulai  mengalami pengendapan  membentuk  Fe(OH) 2 yang ditandai dengan adanya warna kuning pada larutan,  sehingga  proses  adsorpsi  sulit terjadi.  Terbentuknya  senyawa  logam hiroksida pada pengaturan pH yang relatif tinggi  sebagai  akibat  dari  adanya  ion  OH yang bermuatan negatif dengan ion logam yang  bermuatan  positif  juga  dikemukaan oleh Anwar et al ., (2010). Kecenderungan pengaruh  variasi  pH  terhadap  hasil %Adsorpsi  pada  penelitian  ini  mirip dengan  kecenderungan  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Reddy et  al .,  (2010) dan  Reddy et  al .,  (2011),  di  mana %Adsorpsi  mengalami  kenaikan  hingga optimum pada pH 6, selanjutnya mengalami penurunan pada pH 7. Hal ini disebabkan  pada  pengaturan  nilai  pH sistem  yang  lebih  tinggi  (pH  >6), menyebabkan biosorpsi logam mengalami penurunan  akibat  reaksi  hidrolisis  ion logam,  hal  ini  telah  teramati  pada biosorben-biosorben
lain
yang mengandung  asam  karboksilat  (Reddy et al ., 2010).
Pada penelitian ini,
perolehan
%Adsorpsi dan kapasitas adsorpsi
memiliki kencenderungan yang sama, baik pada  parameter  waktu  kontak  maupun parameter  pH  larutan  (Tabel  1).  Dengan demikian,  serbuk  kulit  buah  pisang  dapat digunakan  untuk  adsorpsi  logam  berat yang larut dalam air limbah. Pada dasarnya toksisitas  logam  berat  tergantung  pada konsentrasi,  kelarutan  dan  organisme target  yang  akan  dipengaruhi.  Meski mayoritas  logam  berat  dapat  berperan sebagai  nutrisi  penting  bagi  tubuh  hingga kadar  tertentu,  namun  pengaruh  bahaya terhadap  kesehatan  dapat  direduksi  jika logam berat ini dihilangkan dari lingkungan (Vörösmarty et al ., 2000)

## Kesimpulan
Kulit  pisang  kepok  dapat  digunakan sebagai  biosorben  terhadap  logam  Fe. Pada penelitian ini, waktu kontak optimum dicapai  pada  waktu  kontak  30  menit  dan pH larutan 6, dimana persen adsorpsi yang diperoleh sebesar 86,387% dengan kapasitas  adsorpsi  sebesar  1,44  mg/g.
Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa dibandingkan penggunaan  bahan  kimia,  bahan  limbah pertanian  atau  limbah  industri  rumahan seperti  kulit  pisang  juga  dapat  digunakan untuk mengurangi cemaran logam berat air limbah industri untuk mengatasi polusi air.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  DRPM  Kemenristekdikti  yang telah  mendanai  penelitian  ini  melalui skema  Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula Tahun  2020  (Nomor:  145/SP2H/LT- MONO/LL7/2020).

## Daftar Pustaka
Abdi C., Khair R.M., Saputra M.W. 2015. Pemanfaatan  Limbah  Kulit  Pisang Kepok ( Musa acuminate L.) sebagai Karbon Aktif untuk Pengolahan Air Sumur Kota Banjarbaru: Fe dan Mn, Jukung Jurnal Teknik Lingkungan , 1
(1), 8-15.
Ahmad T., & Danish M. 2018. Prospects
of ban ana  waste  utilization  in wastewater  treatment:  A  review. Journal
of
Environmental
Management , 206, 330-348.
Albarelli  J., Rabelo  R.,  Santos  D., Beppu M.  2011.  Effects  of  supercritical carbon  dioxide  on  waste  banana peels  for  heavy  metal  removal. J.
Supercrit. Fluids , 58(3); 343-351.
Alifaturrahma P. & Hendriyanto O. 2018.
Pemanfaatan  Kulit  Pisang  Kepok
Sebagai
Adsorben untuk Menyisihkan  Logam  Cu, Jurnal
Envirotek , 8 (2), ISSN: 2085-501X. Amarasinghe  B.M.W.P.K.,  &  Williams R.A. 2007. Tea waste as a low cost adsorbent for the removal of Cu and Pb from wastewater. Chem. Eng. J. , 132, 299–309.
Anwar  J.,  Shafique  U.,  Waheed-uz- Zaman,  Salman  M.,  Dar  A.,  Anwar S.  2010.  Removal  of  Pb(II)  and Cd(II)  from  water  by  adsorption  on peels of banana. Bioresource Technology , 101, 1752–1755.
Arninda  A.,  Sjahrul  M.,  Zakir  M.  2014. Adsorpsi  Ion  Logam  Pb(II)  dengan Menggunakan  Kulit  Pisang  Kepok ( Musa Paradisiaca Linn). Indonesia Chimica Acta , 9 (2), 21-26.
Arunakumara K.K.I.U., Walpola B.C., and Yoon Min-Ho. 2013. Banana Peel: A Green  Solution  for  Metal  Removal from  Contaminated Waters. Korean Journal of Enviromental
Agriculture , 32(2), 108-116.
Ashraf  M.A.,  Maah  M.J.,  and  Yusoff  I. 2010.  Study  of  Banana  Peel  ( Musa sapientum ) as a Cationic Biosorbent. American-Eurasian  J.  Agric.  & Environ. Sci. , 8 (1), 07-17.
Bai Y., and Bartkiewicz B. 2009. Removal of Cadmium from Wastewater Using Ion  Exchange  Resin  Amberjet 1200H  Columns. Polish  J.  of Environ. Stud. , 18(6), 1191-1195. Bakalár  T.,  Búgel  M.,  and  Gajdošová  L. 2009.  Heavy  metal  removal  using reverse  osmosis. Acta  Montanistica Slovaca Ročník , 14 (3), 250-253. Cerna M. 1995. Use of Solvent Extraction for  the  Removal  of  Heavy  Metals from  Liquid  Wastes. Enviromental Monitoring and Assesment , 34 (20),
151-162. doi:10.1007/bf00546029. Chojnacka  K.  &  Mikulewicz  M.  2019.
Green  analytical  methods  of  metals determination in biosorption studies, Trends in Analytical Chemistry , 116, 254-265.
Chowdhury  P.,  Elkamel  A.,  &  Ray,  A.K.
2015.  Chapter  2  Photocatalytic Processes for the Removal of Toxic Metal Ions. Heavy Metals in Water:
Presence,  Removal  dan  Safety,  The Royal Society of Chemistry, 25-43.
Darmayanti,  Rahman  N.,  Supriadi.  2012. Adsorpsi Timbal (Pb) dan Zink (Zn) dari Larutannya Menggunakan Arang  Hayati  ( Biocharcoal )  Kulit Pisang  Kepok  Berdasarkan  Variasi pH. J. Akad. Kim. , 1 (4), 159-165. Fatmi  D.  &  Putra  B.H.  2018.  Studi Efektifitas  Limbah  Kulit  Pisang ( Musa acuminate ) Sebagai
Biosorben  Logam  Berat  Seng  (Zn). MENARA Ilmu , XII (9), 40-50.
Fauici M. 2017. Adsorpsi  Ion Pb (II) dan Cr  (VI)  Menggunakan  Arang  Kulit Pisang  Kepok  ( Musa  Paradisiaca Linn)  pada  Limbah  Cair  Industri (Studi  Kasus  PT.  Sermani  Steel). Tesis , Universitas Hasanuddin, Makassar.
Jha M.K, Kumar V., Maharaj L., and Singh R.  2004.  Studies  on  Leaching  and Recycling  of  Zinc  from  Rayon Waste  Sludge. J.  Ind.  Eng.  Chem.,
Res. , 43, 1284-1285.
Mohapatra  D.,  Mishra  S.,  Sutar  N.  2010.
Banana and its by-product
utilisation: An overview, AN Overv., J.Sci. Ind. Res. , 69, 323–329. Ngabura  M.,  Hussain  S.A.,  Ghani  W.A., Jami M.S., Tan Y.P. 2018. Utilization  of  Renewable  Durian Peels  for  Biosorption  of  Zinc  from Wastewater. Journal of Environmental Chemical Engineering , 6(2), 2528-2539. Pranoto  P.,  Martini  T.,  Maharditya  W. 2020. Uji Efektivitas dan Karakterisasi Komposit Tanah Andisol/Arang  Tempurung  Kelapa
Untuk  Adsorpsi  Logam  Berat  Besi (Fe). ALCHEMY  Jurnal  Penelitian Kimia , 16(1), 50-66.
Purnama  P.E.,  Dewi  I.G.A.K.S.P.,  dan
Ratnayani K. 2015. Kapasitas Adsorpsi  Beberapa  Jenis  Kulit Pisang  Teraktivasi  NaOH  Sebagai Adsorben  Logam  Timbal  (Pb). Jurnal Kimia , 9 (2), 196-202.
Reddy  D.H.K.,  Seshaiaha  K.,  Reddy A.V.R.,  Raoc  M.M.,  Wang  M.C. 2010.  Biosorption  of  Pb 2+ from aqueous  solutions  by Moringa oleifera bark:  Equilibrium  and kinetic studies.
Journal of Hazardous Materials , 174, 831–838. Reddy D.H.K., Ramana D.K.V., Seshaiah
K., Reddy A.V.R. 2011. Biosorption of  Ni(II)  from  aqueous  phase  by Moringa  oleifera  bark,  a  low  cost biosorbent. Desalination , 268, 150– 157.
Safrianti  I.,  Wahyuni  N.,  and  Zaharah  T. 2012.  Adsorpsi  Timbal  (II)  Oleh
Selulosa Limbah Jerami Padi Teraktivasi  Asam  Nitrat,  Pengaruh pH dan Waktu Kontak, Jurnal Kimia Khatulistiwa . 1(1), 1-7. Salim R.M., Chowdhury A.J.K.,
Rayathulhan  R.,  Yunus  K.,  Sarkar
Md.Z.I. 2015. Biosorption of Pb and Cu  from  aqueous  solution  using banana  peel  powder. Desalination and  Water  Treatment ,  57  (1),  303-
314.
Sirilert  M.  &  Maikrang  K.  2018. Adsorpstion  Isotherm  of  Some Heavy Metal in Water on Unripe dan Ripe  Peel  of  Banana. Naresuan University  Journal:  Science  and Technology , 26 (1), 128-141.
Stoller  M.,  Azizova  G.,  Mammadova  A., Vilardi G., Di Palma L., Chianese A. 2016.  Treatment  of  olive  oil processing wastewater by ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis  and  biofiltration. Chem.
Eng. Trans. , 47, 409–414.
Tang X., Zheng H., Teng H., Sun Y., Guo J.,  Xie  W.,  Yang  Q.  &  Chen  W. 2014. Chemical coagulation process for the removal of heavy metals from water:  a  review. Desalination  and Water Treatment , 57 (4), 1733-1748. Vilardi G., Di Palma L., Verdone N. 2017. Heavy metals  adsorption by banana peels  micro-powder.  Equilibrium modeling  by  non-linear  models. Chinese Journal of Chemical Engineering , 26 (3), 455-464. Vörösmarty  C.J.,  Green  P.,  Salisbury  J.,
Lammers  R.B.  2000.  Global  water resources: Vulnerability from
climate  change  and  population growth. Science , 289, 284–288.
Wardani  G.A.  &  Wulandari  W.T.  2018.
Pemanfaatan  Limbah  Kulit  Pisang Kepok  ( Musa  acuminate )  sebagai Biosorben  Ion  Timbal  (II). Jurnal Kimia  VALENSI:  Jurnal  Penelitian dan  Pengembangan  Ilmu  Kimia ,  4
(2), 143-148. Yetri Y. & Hidayati R. 2018. Kemampuan Kulit
Buah Kakao ( Theobromacacao ) Sebagai
Biosorben  Ion  Logam  Hg(II)  dan Ni(II), Seminar  Nasional  Industri dan  Teknologi  (SNIT) ,  Politeknik Negeri Bengkalis.
.